## FLY ASH SEBAGAI BAHAN PENGGANTI SEMEN PADA BETON
Mira Setiawati 1 , Muhammad Imaduddin 2
Prodi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Palembang Jln. Jend. A. Yani 13 Ulu Palembang 30263 Mirasetiawati060781@yahoo.com

## Abstrak
Pemanfaatan fly ash sebagai material pembentuk beton memberikan dampak positif jika ditinjau dari segi lingkungan. Fly Ash merupakan sisa pembakaran batu bara yang sangat halus. Kehalusan butiran fly ash ini  berpotensi  terhadap  pencemaran  udara.  Penanganan fly  ash pada  saat  ini  masih  terbatas  pada penimbunan  di  lahan  kosong.  Dalam  penelitian  ini,  akan  mengidentifikasi  manfaat fly  ash sebagai material  pengganti  semen  pada  beton.  Identifikasi  material fly  ash menitikberatkan  pada  pengaruh penggunaan material ini terhadap kuat tekan beton khususnya pada awal umur beton.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  penggunaan fly  ash sebagai  bahan  pengganti semen terhadap kuat tekan beton. Persentase fly ash yang digunakan bervariasi, mulai dari 5% sampai 12,5%  dengan interval penggunaan Fly ash sebesar 2,5%. Beton akan diuji pada umur 3, 7, 14 dan 28 hari setelah terlebih dahulu dilakukan curing.
Penelitian ini menggunakan benda uji berbentuk kubus sebanyak  96 benda uji dimana untuk setiap variasi sebanyak 12 benda  uji. Dari penelitian ini diperoleh bahwa nilai kuat tekan tertinggi pada penggunaan 12,5% fly ash , yaitu 404,03 Kg/cm 2 pada umur 28 hari dengan persentase peningkatan 27,95%. Pada awal umur beton nilai kuat tertinggi pada penggunaan fly ash 12,5%, sebesar 231,04 Kg/cm 2 dengan persentase peningkatan  sebesar  60%  terhadap  beton  normal.  Dapat  disimpulkan  bahwa  pada  awal  umur  beton, penggunaan fly ash mempengaruhi kekuatan beton.  Persentase penggunaan fly ash 12,5%  pada beton, menghasilkan beton dengan kuat tekan maksimum.
Kata Kunci: Beton,  mutu tinggi, umur beton,  fly ash

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Beton  mutu  tinggi  dapat  dihasilkan  dengan peninngkatkan  porositas  beton.  Sifat  porositas beton  dipengaruhi  oleh  gradasi  agregat  dan kehalusan  butir  semen.  Keterbatasan  tingkat kehalusan butir semen menjadi persoalan  utama dalam  menghasilkan  beton  mutu  tinggi,  jika ditinjau dari segi porositas. Untuk mengatasi hal ini, berbagai penelitian dilakukan untuk mencari alternatif  penggunaan  semen  sebagai  material pembentuk  beton.  Material-material  yang  diuji memiliki sifat kimiawi yang sama dengan semen. Penggunaan  material fly  ash sebagai  material pembentuk beton didasari pada sifat material ini yang  memiliki  kemiripan  dengan  sifat  semen. Kemiripan  sifat  ini  dapat  ditinjau  dari  dua  sifat utama, yaitu sifak fisik dan kimiawi. Secara fisik, material fly  ash memiliki  kemiripan  dengan semen  dalam  hal  kehalusan  butir-butirnya. Menurut ACI Committee 226, fly  ash mempunyai butiran yang cukup halus, yaitu lolos ayakan No. 325 (45 mili micron) 5-27 % dengan specific  gravity  antara  2,15-2,6  dan  berwarna
abu-abu  kehitaman.  Sifat  kimia  yangdimiliki oleh fly  ash berupa  silica  dan  alumina  dengan presentase  mencapai  80%.    Adanya  kemiripan sifat-sifat ini menjadikan fly ash sebagai material pengganti  untuk  mengurangi  jumlah  semen sebagai material penyusun beton mutu tinggi. Penggunaan fly ash sebagai material pembentuk beton  memberikan  dampak  positif  jika  ditinjau dari  segi  lingkungan. Fly  Ash merupakan  sisa pembakaran  batu  bara  yang  sangat  halus. Kehalusan butiran fly ash ini berpotensi terhadap pencemaran  udara.  Selain  itu,  penanganan fly ash pada  saat  ini  masih  terbatas  pada penimbunan di lahan kosong.
Penelitian ini akan mengidentifikasi manfaat fly ash sebagai  material  pengganti  semen  pada beton. Identifikasi material fly ash menitikberatkan  pada  pengaruh  penggunaan material ini terhadap kuat tekan beton khususnya pada  awal  umur  beton.  Tujuannya  untuk memastikan  nilai  kadar fly  ash yang  optimum pada campuran adukan beton mutu tinggi.
Rumusan Masalah Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penggunaan fly ash sebagai bahan pengganti semen dan pasir pada campuran beton.

## Maksud dan Tujuan Penelitian
Maksud  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui pengaruh fly ash terhadap kuat tekan beton.  Tujuannya  untuk  mendapatkan  desain campuran beton yang mempunyai kekuatan awal yang tinggi dan memanfaatkan fly ash sehingga bisa diaplikasikan di pekerjaan sipil.

## TINJAUAN PUSTAKA
Beton  merupakan  campuran  antara  semen, agregat  halus,  split  dan  air  yang  dicampur menjadi  massa  padat  dengan  ataupun  tanpa bahan  tambah.  Untuk  mendapatkan  campuran beton yang baik harus memperhatikan beberapa hal,  antara  lain:  pemilihan  bahan  pembentuk beton, proses pemadatan beton segar dan proses perawatan beton.

## Fly ash
Saat  ini  penggunaan  batu  bara  di  kalangan industry semakin meningkat volumenya, karena harga  yang  relatif  murah  dibandingkan  harga bahan bakar minyak untuk industri. Penggunaan batu  bara  sebagai  sumber  energy  pengganti BBM, di satu sisi sangat menguntungkan, namun di sisi lain dapat menimbulkan masalah. Masalah utama  dari  penggunaan  batu  bara  adalah  abu batubara  yang  merupakan  hasil  sampingan pembakaran  batubara.  Sejumlah  penggunaan batubara akan menghasilkan abu batubara sekitar 2-10  %.  Pada  saat  ini,  pengelolaan  limbah  abu batu  bara  hanya  terbatas  pada  penimbunan  di areal pabrik (ash disposal).
Abu  batubara  merupakan  bagian  dari  sisa pembakaran  batubara  yang  berbentuk  partikel halus  amorf.  Abu  tersebut  merupakan  bahan anorganik yang terbentuk dari perubahan bahan mineral ( mineral matter ) karena proses pembakaran.  Proses  pembakaran  batubara  pada unit  pembangkit  uap  ( boiler )  akan    membentuk dua jenis abu, yaitu abu terbang ( fly ash ) dan abu dasar  ( bottom  ash ).  Komposisi  abu  batu  bara terdiri  dari  10-20  %  abu  dasar  dan  80-90% berupa  abu  terbang.  Abu  terbang  ditangkap dengan electric precipitator sebelum dibuang ke udara melalui cerobong.
Banyak  penelitian  yang  telah  dilakukan  untuk meninjau  pengaruh  bahan  tambah  terhadap
peningkatan  mutu  beton.  Damayanti  dan Rochman  (2006)  melakukan  penelitian  dengan menambahkan microsilica dan fly  ash dalam campuran beton.
Penelitian  ini  menghasilkan  kuat  tekan  beton maksimum  pada  umur  28  hari  sebesar  69,736 MPa dengan perbandingan kadar microsilica 10% dan fly ash 0%,  dengan  menggunakan  fas  0,3.  Pujianto (2010)  dengan  menggunakan  bahan  tambah superplasticizer dan fly  ash menghasilkan  kuat tekan  beton  maksimum  pada  umur  28  hari sebesar 57,11 MPa dengan kadar superplasticizer yang  digunakan  sebesar  2%  dan fly  ash 12% dengan fas 0,3.
Sebayang  (2006)  dengan  menggunakan  bahan tambah fly ash sebagai substitusi sejumlah semen tipe  V,  kuat  tekan  maksimum  didapatkan  pada saat  beton  berumur  56  hari  dengan  kuat  tekan maksimum 55,275 MPa dengan kadar fly ash 20%.  Kemudian  Sebayang  (2011)  kembali meneliti  penggunaan silica  fume sebagai  bahan tambah  pada  beton  alir  mutu  tinggi.  Hasil penelitiannya  diperoleh  kuat  tekan  maksimum sebesar  51,35  MPa  pada  umur  56  hari  dengan kadar silica fume sebesar 9%. Nugraheni (2011) pada  beton  mutu  tinggi  dengan  serat  baja  dan filler nanomaterial berupa pasir kuarsa menghasilkan kuat tekan maksimum pada umur 28  hari  sebesar  71,06  MPa  dengan  kadar filler nano  material  10%.  Hasil  penelitian  tersebut menunjukkan  peningkatan  kuat  tekan  beton dengan  hasil  yang  berbeda-beda  untuk  masing- masing penelitian.
Marsianus  Danasi  dan  Ade  Lisantono  (2015) dalam penelitian “pengaruh penambahan fly ash pada  beton  mutu  tinggi  dengan silica  fume dan filler pasir  kwarsa”  mendapatkan  bahwa penggunaan fly  ash 5%, silicafume 10%  dan superplasticizer 2% dari berat semen pada beton mutu  tinggi  memberikan  hasil  yang  maksimum pada 75,06 Mpa.

## a. Sifat Fisik
Menurut ACI Committee 226, dijelaskan bahwa abu  terbang  ( fly  ash )  mempunyai  butiran  yang halus,  yaitu  lolos  ayakan  No.  325  (45  mili micron)  5-27  %. Fly  Ash umumnya  berbentuk bola padat atau berongga.  Abu terbang memiliki densitas  2,23  gr/cm3,  dengan  kadar  air  sekitar 4%. Fly  ash memiliki specific  gravity antara 2,15-2,6  dan  berwarna  abu-abu  kehitaman. Ukuran  partikel  abu  terbang  hasil  pembakaran batubara  bituminous  lebih  kecil  dari  0,075
mm. Fly ash memiliki  luas area spesificnya 170- 1000  m2/kg.  Ukuran    partikel  rata-rata  abu terbang batu bara jenis sub bituminous 0,01 mm –  0,015  mm,  luas  permukaannya  1-2  m2/g, bentuk partikel mostly spherical, yaitu sebagian besar  berbentuk  bola,  sehingga  menghasilkan kelecakan  yang  lebih  baik  (Nugroho,  P  dan Antoni, 2007).

## b. Sifat Kimiawi
Sifat  kimia  dari  fly  ash  dipengaruhi  oleh  jenis batubara yang dibakar, teknik penyimpanan, dan
penanganannya. Pembakaran batu bara lignit dan sub-bituminous  menghasilkan  abu  terbang dengan  kalsium  dan  magnesium  oksida  lebih banyak  daripada  jenis  bituminous.  Komponen utama  fly  ash  batu  bara  adalah  silica  (SiO 2 ), alumina  (AleO 3 ),  besi  oksida  (Fe 2 O 3 ),  kalsium (CaO);  dan  magnesium  ,  potassium,  sodium, titanium,  dan  belerang  dalam  jumlah  yang sedikit.
Komposisi dan Klasifikasi Fly ash dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1.  Komposisi dan Klasifikasi Fly ash
Komponen Bituminus Sub-bituminus Lignit SiO2 20-60 40-60 15-45 Al2O3 5-35 20-30 20-25 Fe2O3 10-40 4-10 4-15 CaO 1-12 5-30 15-40 MgO 0-5 1-6 3-10 SO3 0-4 0-2 0-10 Na2O 0-4 0-2 0-6 K2O 0-3 0-4 0-4 LOI 0-15 0-3 0-5
Abu  terbang  tidak  memiliki  kemampuan mengikat  seperti  halnya  semen,  namun  dengan kehadiran air dan  ukurannya yang halus, oksida silika  yang  dikandung  di  dalam fly  ash akan bereaksi secara kimia dengan kalsium hidroksida yang  terbentuk  dari  proses  hidrasi  semen  dan menghasilkan  zat  yang  memiliki  kemampuan yang mengikat (Djiwantoro, 2001). Abu  batubara  dapat  digunakan  pada  beton sebagai  material  terpisah  atau  sebagai  bahan dalam  campuran  semen  dengan  tujuan  untuk memperbaiki  sifat-sifat  beton.  Fungsi  abu batubara  sebagai  bahan  aditif  dalam  beton  bisa sebagai  pengisi  ( filler )  yang  akan  menambah internal kohesi dan mengurangi porositas daerah transisi  yang  merupakan  daerah  terkecil  dalam beton,  sehingga  beton  menjadi  lebih  kuat.  Pada umur sampai dengan 7 hari, perubahan fisik abu batubara akan memberikan konstribusi terhadap perubahan  kekuatan  yang  terjadi  pada  beton, sedangkan pada umur 7 sampai dengan 28 hari, penambahan  kekuatan  beton  merupakan  akibat dari  kombinasi  antara hidrasi semen  dan  reaksi pozzolan.

## Jenis-Jenis Fly Ash
Berdasarkan  ACI  Manual  of  concrete  Practice 1993 Part I 226.3R-3), Fly Ash dapat dibedakan menjadi 3 jenis:
1. Kelas C
2. Kelas F
3. Kelas N

## Perbandingan Fly Ash dan Semen Portland
Fly  ash digunakan  untuk  menggantikan  semen Portland  pada  beton,  karena  mempunyai  sifat pozzolanic.  Hal  ini  memungkinkan  terjadinya peningkatan kekuatan dan durabilitas dari beton. Adanya penggunaan fly ash dapat menjadi faktor kunci pada pemeliharaan beton tersebut.
Pada  umumnya,  penggunaan fly  ash sebagai pengganti sebagian berat semen terbatas pada fly ash tipe F. Fly ash tersebut dapat menggantikan semen sampai 30% berat semen yang dipergunakan  dan  dapat  menambah  daya  tahan dan ketahanan terhadap kimia. Fly ash juga dapat meningkatkan workability dari  semen  dengan berkurangnya  pemakaian  air.  Produksi  semen sedunia pada tahun 2010 diperkirakan mencapai 2 miliar ton. Hal ini memberikan sebuah solusi, dimana  penggunaan fly  ash dapat  mengurangi emisi gas carbon secara signifikan.
Perbandingan fly  ash dengan  semen  Portland dapat  ditinjau  dari  tiga  kemiripan  sifat  ke  dua material tersebut, yaitu sifat fisik, sifat kimia, dan sifat pozzolan.

## Perbandingan Sifat Fisik
Fly  ash dan  semen  mempunyai  kemiripan  jika ditinjau  dari  sifat fisik.  Kemiripan  sifat  fisik  ke duanya  dapat  ditinjau  dari  beberapa  variabel. Perbandingan  sifat  fisik fly  ash dan  semen Portland dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2. Perbandingan sifat fisik fly ash dan semen Portland Variabel pembanding Fly Ash Semen Portland Kehalusan butir 5-27% lolos saringan 45 mili micron 80% lolos saringan 44 mikron Berat jenis 2,15 – 2,8 g/cm3 3,15 g/cm3 Waktu pengikatan awal 423 menit 60-120 menit Specific gravity 2,15-2,6 3,15 Suhu pengikatan 24-27 0 C 35 0 C

## Perbandingan Sifat Kimia
Fly  ash  dan  semen  Portland  mengandung  kapur,  silika,  alumina,  dan  oksida  besi.  Ke  empat  unsur  ini merupakan unsur-unsur poko ke dua material ini, karena unsur-unsur tersebut mempengaruhi fungsi dari material. Perbandingan sifat kimia antara fly ash dan semen Portland dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3. Perbandingan sifat kimia fly ash dan semen Portland Komponen Pembanding % rata-rata untuk fly ash % rata-rata untuk semen Portalnd Kapur, CaO 1-12 60-65 Silika, SiO2 20-60 17-25 Alumina, AL2O3 5-35 3-8 Besi, Fe2O3 10-40 0,5-6 Magnesia, MgO 0-5 0,5-4 Sulfur, SO3 0-4 1-2 Soda/Potash, Na2O + K2O 0-7 0,5-1

## METODE PENELITIAN
Pada tahap ini direncanakan benda uji yang akan dibuat adalah beton normal dan beton dengan penggunaan fly ash sebesar 5%, 7,5%, 10% dan  12,5%. Tiap variasi beton tadi akan diuji pada saat beton berumur 3, 7 14 dan  28 hari dengan jumlah sampel untuk tiap variasi  dibuat sebanyak 12 sampel. Jumlah sampel benda uji seluruhnya sebanyak 96 benda uji.
Tabel 4. Rencana Campuran Beton VARIASI SAMPEL JUMLAH SAMPEL Beton Normal (BN) 12 Beton fly ash 5% (FA 1) 12 Beton fly ash 7,5% (FA 2) 12 Beton fly ash 10% (FA 3) 12 Beton fly ash 125% (FA 4) 12 Beton fly ash 15% (FA 5) 12 Beton fly ash 17,5% (FA 6) 12 Beton fly ash 20% (FA 7) 12

## Hasil dan Pembahasan
Tabel 5. Hasil uji kuat tekan karakteristik (Kg/Cm 2 ) Variasi Campuran Kuat Tekan beton (Kg/cm 2) Umur (hari) 3 7 14 28 BN 144,32 189,18 260,86 316,33 FA 1 148,93 201 275,96 320,72 FA 2 205,67 213,49 285,05 347,58 FA 3 215,84 236,57 302,45 377,3 FA 4 231,04 234,93 332,86 404,73 FA 5 209,42 229,84 263,46 290,91 FA 6 204,70 218,75 242,86 251,03 FA 7 197,96 220,63 235,98 235,98

## Pembahasan
Dari hasil penelitian kuat tekan beton normal dan beton dengan fly ash dengan persentase fly ash 5%,  sampai 20%  maka diperoleh  persentase peningkatan kuat tekan beton dengan fly ash terhadap beton normal.
1. Peningkatan kuat tekan beton umur 3 hari.
Dari pengolahan data kuat tekan beton normal dan beton dengan pengunaan fly ash di dapat persentase perbandingan kuat tekan beton dengan fly ash terhadap beton normal pada umur 3 hari pada tabel dibawah ini.
Tabel 6. Hasil persentase kekuatan beton umur 3 hari VARIASI BENDA UJI KUAT TEKAN BETON (Kg/cm2) PENINGKATAN (%) BN 144,32 0,00 FA 1 148,93 3,20 FA 2 205,67 42,51 FA 3 215,84 49,56 FA 4 231,04 60,10 FA 5 209,42 45,11 FA 6 204,70 41,84 FA 7 197,96 37,17
Tabel  6.  menunjukkan    nilai    kuat  tekan karakteristik  untuk  beton  normal  dan beton dengan fly ash mengalami peningkatan kekuatan karateristik terhadap beton normal  untuk umur 3 hari.  Persentase  kenaikan  kekuatan  beton karakteristik  terbesar  terjadi    pada  penggunaan fly  ash sebesar  12,5%,  yaitu  sebesar  60,1% terhadap beton normal.
Dari Tabel 6. bisa disimpulkan bahwa pada awal  umur  beton,  penggunaaan  fly  ash
memberikan dampak/pengaruh terhadap peningkatan kekuatan beton.
2. Peningkatan kuat tekan beton umur 7 hari.
Tabel  7  menunjukkan    nilai    kuat  tekan karakteristik  untuk  beton  normal  dan beton dengan fly ash mengalami peningkatan kekuatan karateristik terhadap beton normal  untuk umur 7 hari.  Persentase  peningkatan  kekuatan  tertinggi terjadi  pada  penggunaan fly  ash sebesar  10%, yaitu sebesar 24,18% terhadap beton normal.
Tabel 7. Hasil persentase kekuatan beton umur 7 hari
VARIASI BENDA UJI KUAT TEKAN BETON (Kg/cm2) PENINGKATAN (%) BN 189,18 0,00 FA 1 201 6,25 FA 2 213,49 12,85 FA 3 236,57 25,05 FA 4 234,93 24,18 FA 5 229,84 21,50 FA 6 218,75 15,64 FA 7 220,63 16,62 3. Peningkatan kuat tekan beton umur 14 hari.
Dari  pengolahan  data  kuat  tekan  beton normal dan beton dengan pengunaan fly ash dan silica fume  di dapat persentase perbandingan kuat tekan beton dengan fly ash terhadap beton normal pada umur 14 hari pada tabel 8.
Tabel  8  menunjukkan    nilai    kuat  tekan karakteristik  untuk  beton  normal  dan beton
dengan fly ash mengalami peningkatan kekuatan karateristik  terhadap  beton  normal    untuk  umur 14 hari. Persentase peningkatan  kekuatan beton karakteristik tebesarl terjadi  pada penggunaan fly ash sebesar 7,5%, yaitu sebesar 7,43% terhadap beton normal.
Tabel 8. Hasil persentase kekuatan beton umur 14 hari
VARIASI BENDA UJI KUAT TEKAN BETON (Kg/cm2) PENINGKATAN (%) BN 260,86 0,00 FA 1 275,96 5,79 FA 2 285,05 9,27 FA 3 302,45 15,94 FA 4 332,86 27,60 FA 5 263,46 1,00 FA 6 242,86 -6,90 FA 7 235,98 -9,53
4. Peningkatan kuat tekan beton umur 28  hari.
Dari  pengolahan  data  kuat  tekan  beton normal  dan beton  dengan  pengunaan  fly  ash di dapat  persentase  perbandingan  kuat  tekan beton dengan fly ash terhadap beton normal pada umur 28 hari pada tabel 9.
Tabel  9  menunjukkan    nilai    kuat  tekan karakteristik  untuk  beton  normal  dan beton
dengan fly ash mengalami peningkatan kekuatan karateristik  terhadap  beton  normal    untuk  umur 28 hari. Persentase peningkatan  kekuatan beton karakteristik tebesarl terjadi  pada penggunaan fly ash 12,5%, yaitu sebesar 27,95 % terhadap beton normal.
Tabel 9. Hasil persentase kekuatan beton umur 28 hari
VARIASI BENDA UJI KUAT TEKAN BETON (Kg/cm2) PENINGKATAN (%) BN 316,33 0,00 FA 1 320,72 1,39 FA 2 347,58 9,88 FA 3 377,3 19,27 FA 4 404,73 27,95 FA 5 290,91 -8,03 FA 6 251,03 -20,64 FA 7 235,98 -25,40
Dari  Hasil  analisa  dan  pembahasan  terhadap penelitian  maka bisa diambil kesimpulan bahwa penggunaan fly  ash sebagai  bahan  pengganti memberikan pengaruh pada beton. Hal ini dapat terlihat  bahwa  diawal  umur  beton,  terjadi peningkatan  kekuatan  60%    dari  beton  normal. Peningkatan kekuatan beton tertinggi terjadi pada penggunaan fly ash 12,5%.

## SIMPULAN
Dari  hasil  pengujian  yang  telah  dilaksanakan dapat ditarik kesimpulan :
1. Nilai kuat tekan beton untuk masing-masing sampel  beton  normal  memenuhi  nilai  kuat tekan kriteria K-300.
2. Penggunaan  fly  ash  sampai  12,5%  pada campuran  beton  masih  mendapatkan  nilai kuat tekan beton yang direncanakan.

## DAFTAR  PUSTAKA
Mulyono, Tri. 2004. Teknologi Beton. Yogyakarta. Andi Offset.
Nugraha  Paul  dan  Antoni,  2007. Teknologi Beton. Yogyakarta. Andi Offset.
Damayanti,  I.,  dan  Rochman,  A..  (2006). “Tinjauan  Penambahan Microsilica dan Fly Ash Terhadap Kuat Tekan Beton Mutu Tinggi”, Jurnal Eco Rekayasa UMS , Vol. 2, No. 1, pp. 24-30.
Departemen Permukiman dan Prasarana
Wilayah,  (2004). Tata  Cara  Pembuatan dan  Pelaksanaan  Beton  Berkekuatan Tinggi  (PD  T-04-2004-C), Departemen Pekerjaan Umum.
Marsianus  Danasi  dan  Ade  Lisantono  (2015). Pengaruh penambahan fly ash pada beton mutu  tinggi  dengan silica  fume dan filler pasir  kwarsa, Prosiding  Konferensi Nasional  Teknik  Sipil  9  (KoNTekS 9) Komda  VI  BMPTTSSI  -  Makassar,  7-8
Oktober 2015
Nugraheni,  M.W.  (2011). Tinjauan  Kuat  Tekan Beton Mutu Tinggi Berserat Baja dengan Menggunakan Filler Nanomaterial , Laporan Tugas Akhir, Universitas Sebelas Maret Surakarta .
Pujianto, A.. (2010). “Beton Mutu Tinggi dengan Bahan  Tambah Superplasticizer dan Fly Ash ”, Jurnal  Ilmiah  Semesta  Teknika UMY , Vol. 13, No. 2, pp 171-180.
Sebayang,  S.  (2006).  “Pengaruh  Abu  Terbang sebagai  Pengganti  Sejumlah  Semen  Type V pada Beton Mutu Tinggi”, Jurnal Teknik Sipil  Universitas  Atma  Jaya  Yogyakarta , Vol. 6, No. 2, pp. 116-123. Sebayang,  S.  (2011).  “Tinjauan  Sifat-Sifat Mekanik Beton Alir Mutu Tinggi dengan Silika  Fume  sebagai  Bahan  Tambahan”, Jurnal Rekayasa UNL , Vol. 15, No. 2, pp. 131-138.